( '^29 ) 



Ja silice est lente, elle est seulement partielle et entraine une proportion 

 notable de zircone. ^ 



)i J'ai obtenu des résultats analogues pour l'élimination de la silice con- 

 tenue dans la thorite et dans l'orangite (silicates de thorine. ) 



» Ce procédé peut être généralisé et faciliter la préparation des bases 

 contenues dans les silicates. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Etude de quelques phénomènes nouveaux de fusion et 

 de volatilisation produits au moyen de la chaleur de l'arc électrique. Note 

 de M. He\ri Moissan. 



« Dans une série de Notes que nous avons eu l'honneur de présenter à 

 l'Académie, nous avons indiqué que, par une élévation de température 

 suffisante, obtenue au moyen du four électrique, il était possible de réaliser 

 en quelques instants la cristallisation des oxydes métalliques, la réduction 

 de certains oxydes, la fusion des métaux réfractaires et la distillation de la 

 silice et de la zircone. 



)) Dans le travail que'nous présentons aujourd'hui, nous insisterons plus 

 particulièrement sur la volatilisation des métaux et des oxydes métalliques. 



» Quand il s'est agi de condenser les vapeurs de corps difficilement 

 volatilisables à haute température, nous avons employé un tube métal- 

 lique refroidi intérieurement par un courant d'eau. On sait que ce dispositif 

 a fourni d'intéressants résultats à Henri Sainte-Claire Deville dans ses 

 belles recherches sur la dissociation. 



» Nous nous sommes servi dans ces expériences d'un tube de cuivre 

 courbé en U, de iS""" de diamètre, et traversé par un courant d'eau ayant 

 une pression d'environ lo atmosphères. La partie courbée du tube en U 

 était introduite dans le four électrique à a*^"" de l'arc au-dessus du creuset 

 qui renfermait la substance à volatiliser; de plus, une feuille de carton 

 d'amiante placée auprès de l'ouverture qui livrait passage au tube froid 

 permettait de condenser les vapeurs métalliques qui sortaient du four en 

 abondance. 



» Comme exemple de l'emploi du tube froid, nous citerons l'action de 

 la chaleur sur deux composés stables de la Chimie minérale : le pyrophos- 

 phate et le silicate de magnésium. 



» Le pyrophosphate de magnésium a été soumis pendant cinq minutes 

 dans le four électrique à l'action d'un arc de 3oo ampères et de 65 volts. 



